— 109 — 
continua , delle altre proprietà Qsiche è cosa luti' altro che assiomatica e sicura , 
tanto è vero che le mie esperienze hanno dimostrato che la velocità di assorbi- 
mento del vapor d'acqua da parte della heulandile parzialmente disidratata pre- 
senta variazioni brusche , non dipendenti soltanto dalla quantità dell' acqua svolta. 
Un tale fatto , stabilito con tutta certezza , è in disaccordo completo con l' ipotesi 
che le zeolili sieno soluzioni solide, poiché in questo caso dovrebbero aversi anche 
nella velocità di assorbimento delle modificazioni continue, molto meno brusche di 
quelle constatate nella heulandite. 
Quanto si osserva in quest'ultimo minerale trova una perfetta analogia in molte 
proprietà degli idrogeli, così profondamente studiati da van Bemmelen in quella 
serie di geniali e, nello stesso tempo, pazienti lavori, che, come giustamente ha 
scritto Jordis *), costituiscono una miniera inesauribile di dottrina e di incitamento 
ad ulteriori studi. II van Bemmelen ha dimostrato che agli idrogeli spetta una 
struttura alveolare o micellare (altrettanto ha detto recentemente P. llohland se 
noi ammettiamo che una struttura simile abbia la heulandite , allora noi possiamo 
renderci conto nel modo il più facile delle variazioni brusche nella velocità di rias- 
sorbimento e nel potere assorbente stesso, variazioni entro certi limiti quasi indi- 
pendenti dalla quantità di acqua eliminala, e dipendenti, invece, dalla temperatura 
e dalla durata del riscaldamento liifalli, il meccanismo della ripresa dell'acqua da 
parte di un idrogelo più o meno disidratalo, consiste, come lo ha descritto magi- 
stralmente il van Bemmelen, nell'assorbimento di acqua da parte delle pareli e 
nel riempimento con acqua, degli spazi micellari rimasti vuoti in seguito alla di- 
sidratazione. La temperatura elevata agisce in modo tale sulle pareli, che il loro 
potere assorbente diminuisce e poi si annulla, dimodoché il gelo non può ripren- 
dere altra acqua che quella che riempie gli spazi vuoti, hnché esistono. Altrettanto 
avviene nella heulandite. Fino a temperature poco superiori a 200° l'azione del ca- 
lore sulle pareti e sugli spazi vuoti é molto debole, e cosi la heulandile è in grado 
di riassorbire sempre tanta acqua in 15 ore da ritrovarsi in condizioni poco diverse: 
se la temperatura s'innalza ancora, il potere assorbente delle pareti viene fortemente 
diminuito prima e poi annullato, e con grande lentezza si riempiono gli spazi vuoti 
rimasti, il cui numero va pure diminuendo, mano mano che la temperatura diventa 
più alta 0 l'azione del calore dura più a lungo. È chiaro, cosi, come mai la heu- 
landite riscaldata ad una stessa temperatura ma per tempo diverso presenti un assor- 
bimento differente. Ciò dipende dal fatto che, prolungando il riscaldamento, il volume 
del minerale viene a diminuire. Fri ed e 1 ha già osservato che l'analcime perdendo 
acqua si contrae e che, quando é completamente disidratato ha una densità di circa 
2.141 che sale, prolungando il riscaldamento fino a temperatura elevata, a 2.437. Io 
ho trovato che la contrazione presentata dalla heulandite solo parzialmente disidra- 
tata è assai diversa a seconda del tempo durante il quale si è esercitata I' azione 
') Ueber kolloidale KieseUdure. Zeitsch. f. Clieinie imd Industrie der Kolloide 1906, I, Heft 4. 
') Ueber die Adsorplionxfdhigkeit der Hydrate dea Siliciumn, AluiniunH , Kinous. Zeitsch. f. auorg, 
Cliemie 1907, LVI, 46. 
') Queste variazioni si osservano anche nella silice gelatinosa, corno risulta dalle mie Ulteriori 
ricerche sulle zeolili pg. 21-23. 
